( 7'4 ) 



M Pour savoir comment se comporteraient, dans les conditions les plus 

 variées de détérioration, des bois d'essences diverses injectés au sulfate de 

 cuivre, il a fallu attendre un grand nombre d'années et multiplier à 1 in- 

 fini les expériences. Aujourd'hui, on ne saurait révoquer en doute les bons 

 résultats obtenus; s'il y a eu des mécomptes et des insuccès, ils ne tiennent 

 pas au procédé; ils tiennent à la manière dont il a été appliqué, et aussi à 

 ce que le même procédé, malgré son caractère de généralité, ne peut pas 

 absolument donner lieu aux mêmes effets dans des terrains différents. 



» Dans tous les cas, l'injection au sulfate de cuivre par déplacentenl de 

 sève réussit lorsqu'elle a été faite consciencieusement sur des bois sains et 

 récemment .d)allus, et lorsque, l'introduction du liquide antiseptique une 

 fois effectuée, on laisse sécher à l'air les arbres injectés. 



» Je soumets à l'examen de l'Académie des bois qui ont été préparés par 

 le D"' Bouchei'ie lui-même, en 1847, et placés immédiatement sur la ligne 

 du Nord dans la gare de Compiègne. Il y a quelques jours seulement qu'on 

 les a retirés de terre, et malgré leurs longs états de service, ces bois ne sont 

 pas altérés. A la scie ils présentent plus de dureté que des bois ordinaires bien 

 secs; leur résistance est égale à celle des bois neufs; leur élasticité n'a pas 

 très-sensiblement varié. Le cyano-ferrure de potassium y dénote à l'instant 

 la présence du cuivre; mais ce n'est pas l'excès de sulfate de cuivre qu'ils 

 contiennent qui les a conservés, c'est l'oxyde de cuivre en combinaison 

 avec la cellulose du bois. En effet, si l'on imprègne de solutions cuivriques 

 du bois, de la toile et du coton, et si on lave ensuite à grande eau l'une 

 quelconque de ces matières jusqu'à ce qu'elle soit tout à fait exempte de 

 sulfate de cuivre, on constate que, nonobstant cet enlèvement du |)rincipe 

 conservateur en excès, aucune altération n'apparaît parle séjour en terre. 

 En traitant alors la matière par l'ammoniaque oh ne lui en eideve pas moins 

 de l'oxyde de cuivre qui était fixé. Je tiens à la disposition de l'Académie 

 des échantillons de toile, de coton et de bois imprégnés de solution cui- 

 vrique et lavés à grande eau. 



» Les bois de Compiègne n'ont pas subi au contact du coussinet de fer 

 d'altération notable, et cepesî'lant d'ordinaire ce contact est nuisible au 

 bois. Deux moyens en préviennent les conséquences fâcheuses: le premier, 

 l'interposition d'un corps étranger qui isole le bois du fer; le second, la 

 dessiccation bien complète du bois avant tout emploi. .\u chemin de feidu 

 Nord, on galvanise les boulons qui doivciit être introduits dans le bois pour 

 y niauiteiiir le coussinet ; de plus, on goudronne légèrement l'emphicenient 

 qu'occupera ce même coussinet. Celte heureuse idée a été appliquée sur une 



